{ 839) 

 petites par rapport à la section de la barre que l'on étudie pour que la 

 quantité de magnétisme qu'il enlève soit négligeable. Les tensions mesu- 

 rées seront indépendantes de la forme de la section du contact, mais dé- 

 pendront essentiellement de sa nature. On ne pourra comparer les tensions 

 observées avec le même contact sur deux corps différents, comme le fer et 

 l'acier, qn'à la condition démultiplier l'une d'elles par un coefficient conve- 

 nable, ainsi que M. Jamin l'a fait observer le premier. 



» I^a considération des tensions se présente beaucoup plus simplement 

 que celle des quantités de magnétisme quand on étudie les actions au con- 

 tact. Il V a doue lieu de conserver dans la Science les deux expressions et 

 de poursuivre par des mélbodes différentes l'étude des lois qui régissent les 

 denx ordres de phénomènes. 



» Je saisis l'occasion qui m'est offerte de remercier M. Jamin de la bien- 

 veillante hospitalité que j'ai trouvée dans son laboratoire, et des conseils 

 qu'il n'a cessé de me prodiguer. « 



CRISTALLOGRAPHIE. — Note sur les anneaux colorés produits par pression 

 dans le çjypse, et sur leurs conne.vioT}S avec les coefficients d'élasticité. Note 

 de M. Ed. Jaxnettaz, présentée par M. Tresca. 



K Dans mes Notes précédentes, insérées aux Comptes rendus, t. LXXV, 

 p. 940, 1082, i5ii, j'ai déjà montré comment on produit ces anneaux 

 colorés dans une lame de gypse. Il suffit d'y percer un trou, de presser 

 légèrement avant d'avoir achevé cette opération, sur la partie qui n'est 

 pas encore perforée; on arrive ainsi à l'éloigner de celle qui la surmonte, 

 et cela dans une étendue plus ou moins grande autour du point sur lequel 

 on exerce la pression, suivant l'intensité que l'on donne à cette pression. 

 L'air qui pénètre entre les deux parties de la plaque, l'une qui demeure 

 horizontale, et l'autre qu'on a infléchie, se colore et met en évidence les 

 inégalités de résistance à la flexion pour les différentes directions où on 

 l'observe autour du centre d'action. 



» Je veux démontrer que ces aiuieaux colorés permettent de mesurer 

 les coefficients d'élasticité. Je me contenterai aujourd'hui d'établir par 

 l'expérience que les coefficients d'élasticité estimés parallèlement aux axes 

 de l'ellipse sont proportionnels aux cubes des longueurs de ces axes. 



» Pour chercher ce rapport, j'ai taillé de grandes lames à faces paral- 

 lèles, au clivage facile, ou si l'on veut au plan de symétrie, le plan [g*) des 

 cristallographes modernes, dans ces belles lentilles de gypse qui pro- 



